## Sintesis dan Karakterisasi Dolomit Nanopartikel Tinggi CaO-MgO Sebagai Bahan Baku Penyerap Logam Berat

## Muhaiyat Syah
Inspektur Tambang Aceh,  Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM RI
* Koresponden email : syahmuhaiyat@gmail.com Diterima: 26 April 2022 Disetujui: 9 Mei 2022

## Abstract
The use of dolomite mineral rock as an adsorbent to absorb heavy metal waste is of particular concern to be handled properly so that there is no danger and damage to the environment. This research will handle the removal of heavy metals, especially iron (Fe) with a batch process. The use of dolomite mineral rock as an adsorbent is expected to be able to absorb heavy metals well  after  synthesizing the  adsorbent into nanoparticle size. The aim of this research is to find out the characteristics of the dolomite adsorbent which will be used as the raw material for the absorption of Fe metal ions. The synthesis of dolomite nanoparticles was carried out using the co-precipitation method, then a physical activation process was carried out at a temperature  of  900 0 C  to  obtain  a  nanoparticle-sized  dolomite  adsorbent  and  then  the  characteristics  of dolomite  nanoparticles  were  determined  using  SEM-EDX,  XRD  and  FTIR.  The  results  of  SEM-EDX characterization gave an even distribution of particles and fine pores with the highest chemical content of MgO and CaO of 22.74 and 19.33%, respectively. The XRD characterization of the highest diffraction peak at an angle of (2θ) 37.30 o with  an  intensity  of  1444  contained  MgO  compounds  and  an average  crystal diameter of 40,726 nm. The FTIR characterization of the wave number 771.53 cm-1 indicated that the Ca- C functional group had broad intensity, while the wave number 877.62 cm-1 contained a sharp intensity Mg-C functional group.
Keywords: synthesis, characteristics, dolomite, adsorbent, CaO-MgO, heavy metals

## Abstrak
Pemanfaatan  batuan  mineral  dolomit  sebagai  adsorben  penyerap  limbah  logam  berat  menjadi  perhatian khusus  untuk  dilakukan  penanganan  dengan  baik  agar  tidak  terjadi  bahaya  dan  merusak  lingkungan. Penelitian ini akan melakukan penanganan penghilangan logam berat khususnya besi (Fe) dengan proses batch .  Penggunaan  batuan  mineral  dolomit  sebagai  adsorben  diharapkan  mampu  menyerap  logam  berat dengan  baik  setelah  dilakukan  sintesis  adsorben  menjadi  ukuran  nanopartikel.  Tujuan  penelitian  adalah untuk  menemukan  karakteristik  adsorben dolomit  yang  akan  digunakan  sebagai  bahan  baku penyerapan ion logam Fe. Proses sintesis dolomit nanopartikel dilakukan dengan menggunakan metode co-presipitasi, kemudian dilakukan proses aktivasi secara fisika pada suhu 900 o C untuk mendapatkan adsorben dolomit berukuran nanopartikel dan selanjutnya ditentukan karakteristik dolomit nanopartikel menggunakan SEM- EDX, XRD dan FTIR.  Hasil karakterisasi SEM-EDX memberikan distribusi partikel yang merata dan pori- pori  halus dengan kandungan kimia tertinggi MgO dan CaO masing-masing sebesar 22,74 dan 19,33 %. Karakterisasi  XRD  puncak  difraksi  tertinggi  pada  sudut  (2θ)  37.30 o dengan  intensitas  1444  terdapat senyawa MgO dan diameter kristal rata-rata  40.726 nm. Karakterisasi FTIR bilangan gelombang 771.53 cm-1 terindikasi gugus fungsi Ca-C dengan intensitas melebar sedangkan bilangan gelombang 877.62 cm- 1 terdapat gugus fungsi Mg-C dengan intensitas tajam.
Kata Kunci: sintesis, karakteristik, dolomit, adsorben, CaO-MgO, logam berat

## 1. Pendahuluan
Pemanfaatan dolomit sebagai adsorben penyerapan limbah logam berat khususnya limbah air asam berdasarkan hasil telaah literatur masih minim digunakan sebagai bahan penyerap (adsorben).  Chai, dkk. [1] mengaplikasikan dolomit sebagai bed filter oksidasi aerasi dalam pengolahan air asam tambang untuk menghilangkan  besi  (Fe),  sulfat,  dan  mengatur  pH.  Penelitian  ini  hanya  mengamati  pengaruh  ukuran partikel  dolomit  dalam  ukuran  centimeter  (0,5-2,5  cm).  Penelitian  pemurnian  logam  Ni dan  Zn  oleh  [2] pada penetralan air asam tambang, dimana dolomit di aktivasi secara termal pada suhu 700-800 o C. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivasi terbaik diperoleh pada suhu 750 o C yang mampu menghilangkan logam  dibandingkan  dolomit  tanpa  aktivasi.  Kemudian  ref.  [3]  melanjutkan  penelitian  untuk
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
menghilangkan logam Mn dan Fe, hasil penelitian memberikan efektivitas yang baik dimana dolomit ter- kalsinasi terbukti efektif menghilangkan 99 mg/L (Mn) dan 934 mg/L (Fe).
Berdasarkan hasil pengamatan penghilangan Mn dalam air asam masih kurang efektif dolomit ter- kalsinasi  bekerja  sebagai  adsorben,  hal  ini  diduga karena  adanya  pengaruh  logam  lain  yaitu  magnesium oksida  (MgO).  Selanjutnya  Le  Bourre,  dkk.  [4]  melakukan  pengamatan  tentang  penghilangan  mangan (Mn),  kondisi  kesulitan  yang  dialami  adalah  karena  dipengaruhi  oleh  adanya  logam  besi  (Fe)  dalam  air tambang sehingga penghilangan Mn dapat dilakukan setelah logam Fe atau ion pesaing lainnya dihilangkan. Studi yang sama juga dikemukakan Gomo [5] dalam studinya melakukan konseptual proses hidro-geokimia penggunaan  dolomit  dan  kalsit  untuk  menetralisasi  air  asam  tambang  dengan  tujuan  melakukan perlindungan terhadap kerusakan lingkungan.
Berdasarkan  hasil  telaah  literatur  diatas,  pemanfaatan  dolomit  masih  diperlukan  adanya pengembangan  penelitian  lebih  lanjut  untuk  meningkatkan  performa  adsorben,  efektivitas  dan  efisiensi kerja adsorben serta nilai ekonomis dari pemanfaatan sumber alam dolomit Aceh. Karakterisasi adsorben dolomit nanopartikel dilakukan dengan menggunakan analisis SEM-EDX untuk melihat morfologi pori- pori  ukuran partikel,  analisis  XRD  untuk mengetahui  komposisi  oksida  logam,  dan  analisis  FTIR  untuk membuktikan gugus fungsi yang terbentuk setelah proses sintesis dilakukan.

## 2. Metode Penelitian

## Alat dan Bahan
Alat yang digunakan terdiri dari Muffle Furnace (Line Thermolyne, model:FB1410M-33 at 1100oC), oven  dryer(memmert),  desikator  (pyrex),  ball  mill/stone  crusher,  shieve  sieker,  vacuumbuchner  funnel, timbangan digital (ohaus), erlenmayer 250 mL (pyrex), gelas ukur 100 mL (pyrex), thermometer, shaker, labu  ukur  1000  mL  (pyrex),  pipet  tetes,  pH  meter  (oreon),  SEM  (Scanning  Electron  Microscopy;  Carls Zeiss  Model  EVO  MA  10), XRD  (X-Ray Diffraction;  Shimadzu XRD-6100),  FTIR  (Fourier  Transform Infra-Red; Shimadzu). Bahan berupa batuan dolomit yang diambil di kawasan pertambangan Kabupaten Aceh Tamiang, besi (II) sulfat heptahydrate; FeSO 4 .7H 2 O (wako pure chemical ; 99,9%), etanol; C 2 H 5 OH (wako pure chemical ; 99,9%), natrium hidroksida; NaOH 0,1 N (wako pure chemical ; 99%), asam klorida; HCl pa. (wako pure chemical ; 99,9%), asam sulfat; H 2 SO 4 pa. (wako pure chemical ; 99,9%) dan Akuades.

## Prosedur Kerja
Sintesis  nanopartikel  dolomit  dilakukan  menggunakan  metode  kopresipitasi  dengan  cara mencampurkan dolomit hasil ayakan 100 mesh ke dalam gelas kimia dengan menambahkan aquadest dan meletakkan campuran di atas hot plate magnetik stirrer selama 5 sampai 10 menit, perlakuan proses sintesis dilakukan  pada  suhu  60 o C  dengan  kecepatan  putaran  100  rpm  selama  90  menit  sambil  di  tetes  natrium hidroksida  (NaOH)  4  N  sebagai  precursor  sedikit  demi  sedikit  sampai  timbul  warna  kehitaman  atau kecokelatan  pekat  [6,  7].  Selanjutnya  dicuci  dengan  etanol  (C 2 H 5 OH)  dan  terbentuk  endapan  yang kemudian dipisahkan dari larutan menggunakan vacuum buchner , selanjutnya dilakukan penetralan sampai diperoleh endapan pada pH 7 dengan penambahan asam klorida (HCl) tetes demi tetes [8].
Langkah berikutnya  dilakukan  aktivasi  adsorben dolomit  secara  fisika  untuk  memperoleh partikel berukuran nanopartikel dengan memasukkan sejumlah dolomit ke dalam cawan porselin dan selanjutnya di kalsinasi  pada  suhu  900 o C  selama  2  jam  [9].  Kemudian  didinginkan  kembali  pada  suhu  ruangan menggunakan  desikator  dengan  mengamati  perubahan  yang  terbentuk  [10].  Terakhir  dilakukan  uji karakterisasi sampel dengan menggunakan analisis SEM-EDX, XRD, dan FTIR.

## Analisis dan Karakterisasi
Proses  pengamatan  mikroskopis  menggunakan  SEM  dilakukan  pada  permukaan  patahan  sampel. Kemudian  setelah  sampel  dibersihkan  dengan  alat  peniup,  sampel  dilapisi  dengan  emas  dan  palladium dalam mesin dionspater yang bertekanan 1492 x 10-2 atm, sampel kemudian dimasukkan ke dalam suatu ruangan  (vacum  evaporator)  bertekanan  0,2  Torr  dengan  menggunakan  mesin  JSM-35  C  Shumandzu. Selanjutnya  sampel  disinari  dengan  pancaran  elektron  bertenaga  200  kV pada  ruangan khusus  sehingga sampel mengeluarkan elektron sekunder dan elektron yang terpental dapat dideteksi oleh detektor Scientor yang diperkuat dengan suatu rangkaian listrik yang menyebabkan timbulnya gambar CRT (Cathode Ray Tube)  selama  4  menit.  Kemudian  coating  dengan  tebal  lapisan  400  Amstrong  dimasukkan  ke  dalam spesimen  Chamber  untuk  dilakukan  pemotretan.  Hasil  pemotretan  dapat  disesuaikan  dengan  perbesaran yang diinginkan [11].

## Analisis Komposisi dengan alat XRD
Analisis difraksi sinar X (XRD) dilakukan untuk menentukan struktur kristalin dari sampel SB, OG, SB/OG menggunakan alat difraktometer Shimadzu XRD-6100. Radiasi Cu-Kα yang digunakan (λ=0.154
nm) untuk mengamati sampel dari 5ᵒ hingga 30ᵒ dengan kecepatan scan 2ᵒ min-1, tegangan 40kV, dan arus 200mA [12].

## Analisis Gugus fungsi dengan alat FTIR
Analisis FTIR digunakan untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada grafena oksida. Sampel disiapkan  dalam  bentuk  cair  (suspensi  koloidal),  lalu  sampel  diteteskan  pada  antara  dua  plat  KBr  untuk membuat  film  tipis.  Kemudian  plat  diletakkan  pada  tempat  sampel  untuk  dilewati  oleh  sinar  infra-red. Analisis  FTIR  menggunakan  alat  Shimadzu  IR  Prestige-21  dilakukan  pada  rentang bilangan  gelombang 450-4500 cm -1 [13].

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Sintesis Dolomit Metode Co-Presipitasi
Telah berhasil dilakukan sintesis batuan dolomit dalam penelitian ini. Proses sintesis dilakukan pada suhu 60 o C dengan kecepatan putaran 100 rpm selama 90 menit sambil di tetes natrium hidroksida (NaOH) 4  N,  penambahan  natrium  hidroksida  sebagai  precursor  yang  mampu  menghilangkan  sebagian  zat-zat pengotor yang ada dalam dolomit, penambahan NaOH juga untuk membuat kondisi larutan dalam kondisi basa [6, 7]. Kemudian dilakukan pencucian menggunakan etanol (C 2 H 5 OH) dan endapan yang terbentuk dipisahkan  dari  larutan  dengan  menggunakan vacuum  Buchner kemudian  dilakukan  penetralan  sampai diperoleh  endapan  pH  7  dengan  asam  klorida  (HCl)  [8] . Proses  aktivasi  adsorben  dolomit  secara  fisika untuk memperoleh partikel berukuran nanopartikel dengan memasukkan sejumlah dolomit ke dalam cawan porselin dan selanjutnya di kalsinasi pada suhu 900 o C selama 2 jam [9].
Gambar 1. Proses sintesis adsorben tanah diatome Sumber: Data bagan penelitian (2021)

## Karakterisasi dengan SEM-EDX
Pengamatan distribusi partikel dan morfologi bentuk permukaan batuan dolomit nanopartikel diamati dengan menggunakan analisis SEM-EDX. Perlakuan dilakukan pada suhu kalsinasi yaitu  pada suhu 900 o C. Hasil analisis SEM seperti ditunjukkan pada Gambar 2 .
Gambar 2 . Morfologi partikel hasil uji SEM; (A) Pembesaran 5.000x, (B) Pembesaran 30.000x Sumber: Data bagan penelitian (2021)
Pengujian SEM terhadap dolomit yang di aktivasi secara fisika pada suhu 900 o C yang diamati dalam Gambar  2(A) pada  pembesaran  5.000  kali  terlihat  morfologi  permukaannya  lebih  halus  dan  terjadinya algomerasi (gumpalan), ketidak seragaman ukuran partikel yang disebabkan terjadinya algomerasi namun hasil  yang  diperoleh  lebih  bersih  serta  terlihat  pori-pori  mengecil.  Hasil  SEM  yang  ditampilkan  dalam Gambar  2(B) pada  pembesaran  30.000  kali  dimana  partikel  yang  memiliki  pori-pori  halus  dilakukan pengukuran ukuran partikel, berdasarkan hasil pengukuran yang ditampilkan dalam gambar memberikan informasi  bahwa  ukuran  partikel  dolomit  masuk  ke  dalam  katagori  ukuran  nanopartikel  dimana  nilai pengukuran  terkecil  diperoleh  sebesar  136,3 nm.  Pengaruh  suhu kalsinasi  dapat  memberikan  perubahan morfologi  dan  distribusi  adsorben  dolomit  merata.  Kurniawan  dalam  penelitiannya  menjelaskan  bahwa pori-pori akan mengecil dan mengalami transformasi sehingga pori-pori akan tertutup sempurna dan batas butiran-butirannya akan menghilang [14].
Gambar 3. Komposisi kimia batuan dolomit hasil analisis EDX Sumber: Data bagan penelitian (2021)
Berdasarkan  hasil  uji  komposisi  kimia  yang  terkandung  dalam  batuan  dolomit  dimana  komposisi tertinggi dimiliki senyawa magnesium oksida (MgO) sebesar 22,74 % dan kalsium oksida (CaO) sebesar 19,33 %. Komposisi MgO dan CaO yang tinggi terkandung di dalam batuan dolomit memiliki kemampuan untuk dijadikan sebagai bahan penyerap logam berat. Proses kalsinasi diatas suhu 750 o C akan menghasilkan periclase (MgO)  dan  kalsit  (CaO  dan  MgO),  dimana  sebagian  magnesium  berikatan  dengan  kalsium membentuk kristal kalsit [15].

## Karakterisasi dengan XRD
Identifikasi dan analisis fase pada adsorben dolomit setelah diaktivasi dilakukan dengan pengujian X-Ray Diffraction (XRD). Adapun hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 3 .
Gambar 4. Hasil difraktogram dolomit dengan ukuran 200 mesh dengan suhu aktivasi 900 o C Sumber: Data bagan penelitian (2021)
Berdasarkan  hasil  uji  XRD  yang  ditampilkan  dalam Gambar  4 menunjukkan  hasil  pengujian difaktrogram dolomit teraktivasi dengan suhu kalsinasi 900 o C terdapat 5 puncak ( peak ).  Pada sudut (2θ) 42.86 o dengan  intensitas  4965  terdapat  senyawa  Si,  kemudian  sudut  (2θ)  53.82 o dengan  intensitas  1585 terdapat  senyawa  CaO,  selanjutnya  pada  sudut  (2θ)  34.07 o dengan  intensitas  1551  terdapat  senyawa Ca(OH) 2 , pada sudut (2θ) 37.30 o dengan intensitas 1444 terdapat senyawa MgO 2 dan pada sudut (2θ) 38.53 o dengan intensitas 1150 terdapat senyawa Ca 2 (Al,Fe) 2 O 5 .
Tabel 1. Ukuran kristal dolomit menggunakan persamaan Deby-Scherrer Sampel 2θ Ukuran Kristal (nm) FWHM Dolomit 200 mesh (900 o C) 42.867 44.060 0.194 53.826 51.052 0.175 34.075 12.969 0.641 37.302 46.735 0.180 38.538 48.812 0.173 Rata-rata 41.322 40.726 0.272 Sumber: Data bagan penelitian (2021)
Tabel 1 menunjukkan hasil penentuan ukuran partikel dolomit sesudah diaktivasi terdapat diameter puncak  difraksi  berbeda-beda.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  kalkulasi  setiap  bidang  Kristal  dengan menggunakan persamaan Debye Schererr. Pada dolomit 200 mesh teraktivasi diperoleh diameter Kristal rata-rata  40.726  nm,  kondisi  tersebut  menunjukkan  bahwa  hasil  kalsinasi  memberikan  pengaruh  ukuran partikel  menjadi  nanopartikel.  Hasil  yang  didapatkan  sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya.  Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan membuktikan bahwa terdapat pengaruh suhu kalsinasi terhadap diameter Kristal yang terbentuk [16]. Kemudian penelitian lain juga menegaskan bahwa Kristal akan lebih sempurna seiring  meningkatnya  suhu  [17].  Sehingga  dapat  disimpulkan  hasil  penentuan  diameter  kristal menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kalsinasi pada dolomit. Hal ini dapat dilihat dari morfologi dolomit yang terbentuk pada pengujian SEM.

## Karakterisasi dengan FTIR
Penentuan gugus fungsi adsorben dolomit dilakukan dengan pengujian Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). Adapun hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 5 .
Gambar 5. Hasil pengujian FTIR adsorben dolomit 200 mesh teraktivasi 900 o C Sumber: Data bagan penelitian (2021)
Gambar  5 menampilkan  hasil  pengujian  adsorben  dolomit  sesudah  diaktivasi.  Pada  bilangan gelombang 771.53 cm -1 terindikasi gugus fungsi Ca-C dengan intensitas melebar, kemudian pada bilangan gelombang  877.62  cm -1 terdapat  gugus  fungsi  Mg-C  dengan  intensitas  tajam.  Pada  bilangan  gelombang 923.90 cm -1 teridentifikasi gugus fungsi C-H dengan intensitas melebar, pada bilangan gelombang 1440.83 dan 1456. 26 cm -1 teridentifikasi gugus fungsi O-H dengan intensitas melebar dan pada panjang gelombang 3639.68 cm -1 terindifikasi gugus fungsi N-H dengan intensitas tajam.
Berdasarkan  hasil  pengujian  adsorben  dolomit  sebelum  diaktivasi  dan  setelah  diaktivasi  terdapat senyawa dolomit ditandai dengan gugus fungsi Ca-C, Mg-C dan O-H. Hasil yang dapatkan juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah diteliti yaitu hasil pengujian spektrum infrared dari dolomit murni dapat dilihat dari gugus Mg-C, Ca-C dan O-H [18]. Kemudian penelitian lain menjelaskan kondisi yang sama  dimana  telah  membuktikan  hasil  dari  pengujian  FTIR  adsorben  dolomit  terindikasi  pada  bilangan gelombang 728, 881 dan  1438 cm -1 [19].

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap sintesis dan karakterisasi batuan dolomit nanopartikel dapat disimpulkan bahwa sintesis batuan dolomit nanopartikel dengan metode co-presipitasi memberikan  hasil  pencampuran yang homogen  dan proses  termal  dapat  menghasilkan  partikel  adsorben berukuran  nanopartikel.  Hasil  karakterisasi  SEM-EDX  memberikan  distribusi  partikel  yang  merata  dan pori-pori  yang  tersebar  halus,  sesuai  hasil  komposisi  kimia  yang  dihasilkan  berdasarkan  uji  EDX. Kandungan  kimia  tertinggi  yaitu  MgO  dan  CaO  masing-masing  sebesar  22,74  dan  19,33  %.  Hasil karakterisasi  XRD  puncak  difraksi  tertinggi  pada  sudut  (2θ)  37.30 o dengan  intensitas  1444  terdapat senyawa  MgO  dan  diameter  kristal  rata-rata  40.726  nm.  Hasil  karakterisasi  FTIR  bilangan  gelombang 771.53  cm -1 terindikasi  gugus  fungsi  Ca-C  dengan  intensitas  melebar  sedangkan  bilangan  gelombang 877.62 cm -1 terdapat gugus fungsi Mg-C dengan intensitas tajam

## 5. Referensi
[1]  Y.  Chai,  P.  Qin,  J.  Zhang,  Z.  Wu,  T.  Li,  W.  Xu,  H.  Sun,  "Experimental  study  and  application  of dolomite aeration oxidation filter bed for the treatment of acid mine drainage," Minerals Engineering, vol. 157, p. 106560, 2020, doi: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2020.106560.
[2]  I.  L.  Calugaru,  C.  M.  Neculita,  T.  Genty,  B.  Bussière,  and  R.  Potvin,  "Performance  of  thermally activated  dolomite  for  the  treatment  of  Ni  and  Zn  in  contaminated  neutral  drainage," Journal  of Hazardous Materials, vol. 310, pp. 48-55, 2016, doi: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2016.01.069.
[3]  I. L. Calugaru, T. Genty, and C. M. Neculita, "Treatment of manganese, in the presence or absence of iron, in acid and neutral mine drainage using raw vs half-calcined dolomite," Minerals Engineering, vol. 160, p. 106666, 2021, doi: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2020.106666.
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
[4]  B.  Le  Bourre,  C.  M.  Neculita,  L.  Coudert,  and  E.  Rosa,  "Manganese  removal  processes  and geochemical behavior in residues from passive treatment of mine drainage," Chemosphere, vol. 259, p. 127424, 2020/11/01/ 2020, doi: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.127424.
[5]  M. Gomo, "Conceptual hydrogeochemical characteristics of a calcite and dolomite acid mine drainage neutralised  circumneutral  groundwater  system," Water  Science, vol.  32,  no.  2,  pp.  355-361, 2018/10/01/ 2018, doi: https://doi.org/10.1016/j.wsj.2018.05.004.
[6]  F. Puji A, E. Suharyadi, and D. Sartika, "Studi Penurunan Kadar Logam Fe dan Co pada Limbah Cair dengan Sistem Purifikasi Berbasis Adsorben Nanopartikel Magnetik Fe 3 O 4 ," Jurnal Fisika Indonesia, vol. 18, no. 52, 2014. [Online]. Available: https://jurnal.ugm.ac.id/jfi/article/view/24398.
[7]  S. Mirzaee, Y. Azizian-Kalandaragh, and P. Rahimzadeh, "Modified co-precipitation process effects on  the  structural  and  magnetic  properties  of  Mn-  doped  nickel  ferrite  nanoparticles," Solid  State Sciences, vol. 99, p. 106052, 2020/01/01/ 2020, doi:
https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2019.106052.
[8]  A. S. Maylani, T. Sulistyaningsih, and E. Kusumastuti, "Preparasi Nanopartikel Fe 3 O 4 (MAGNETIT) serta Aplikasinya sebagai Adsorben Ion Logam Kadmium," Indonesian Journal of Chemical Science, no. Vol 5 No 2, 2016.
[9]  N.  Sari,  A.  Rahwanto,  and  Z.  Jalil,  "Identification  of  Oxide  Compound  in  Dolomite  Mineral  from Aceh  Tamiang  Region," Journal  of  Aceh  Physics  Society, no.  Volume  2  Number  1,  March  2013, [Online]. Available: http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAcPS/article/view/687.
[10]  M. R. Abeywardena, R. K. W. H. M. K. Elkaduwe, D. G. G. P. Karunarathne, H. M. T. G. A. Pitawala, R.  M.  G.  Rajapakse,  A.  Manipura,  M.  M.  M.  G.  P.  G.  Mantilaka,  "Surfactant  assisted  synthesis  of precipitated calcium carbonate nanoparticles using dolomite: Effect of pH on morphology and particle size," Advanced  Powder  Technology, vol.  31,  no.  1,  pp.  269-278,  2020/01/01/  2020,  doi: https://doi.org/10.1016/j.apt.2019.10.018.
[11]  J.  Zhang,  X.  Tang,  H.  Yi,  Q.  Yu,  Y.  Zhang,  J.  Wei,  Y.  Yuan,  "Synthesis,  characterization  and application of Fe-zeolite: A review," Applied Catalysis A: General, vol. 630, p. 118467, 2022/01/25/ 2022, doi: https://doi.org/10.1016/j.apcata.2021.118467.
[12]  D. Alderton, "X-Ray Diffraction (XRD)," in Encyclopedia of Geology (Second Edition) , D. Alderton and S. A. Elias Eds. Oxford: Academic Press, 2021, pp. 520-531.
[13]  M. A. Mohamed, J. Jaafar, A. F. Ismail, M. H. D. Othman, and M. A. Rahman, "Chapter 1 - Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy," in Membrane Characterization , N. Hilal, A. F. Ismail, T. Matsuura, and D. Oatley-Radcliffe Eds.: Elsevier, 2017, pp. 3-29.
[14]  A. Kurniawan, M. Nizar, M. Rijal, R. Bagas, and W. Setyarsih, "Studi pengaruh variasi suhu kalsinasi terhadap kekerasan bentuk morfologi, dan analisis porositas nanokomposit Cao/Sio2 untuk aplikasi bahan biomaterial," Jurnal Penelitian Fisika dan Aplikasinya (JPFA), vol. 4, no. 2, pp. 22-26, 2014.
[15]  C.  Nuraeni,  R.  Yunilawati,  and  D.  Rahmi,  "Sintesis  Talk  Dari  Batuan  Dolomit  Dan  Kuarsa  Lokal Serta Prospeknya Untuk Industri Kimia Dan Farmasi," Jurnal Kimia dan Kemasan, vol. 38, no. 2, pp. 69-76, 2016.
[16]  R.  Thahir,  A.  W.  Wahab,  N.  La  Nafie,  and  I.  Raya,  "Synthesis  and  Characterization  of  TiO2 Nanoparticle  as  Adsorbent  on  The  Treatment  of  Methylene  Blue  Dye  Pollutant," Jurnal  Rekayasa Kimia & Lingkungan, vol. 14, no. 1, pp. 19-27, 2019.
[17]  X. Jin, K. Yuan, C. Xu, X. Wang, L. Zhu, G. Zhang, D. Xu, "Water steam modified crystallization and microstructure of mesoporous TiO2 nanofibers," Ceramics International, vol. 44, no. 2, pp. 2158- 2164, 2018/02/01/ 2018, doi: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2017.10.168.
[18]  F.  Fatmawati,  P.  L.  Hariani,  and  F.  Riyanti,  "Sintesis  Biochar  Dari  Serbuk  Gergaji  Kayu  Dengan Fe3o4 Untuk Adsorpsi Ion Fosfat (PO43-)," Sriwijaya University, 2022.
[19]  V. Diwan, S. K. Sar, S. Biswas, and R. Lalwani, "Adsorptive extraction of uranium (VI) from aqueous phase by dolomite," Groundwater for sustainable Development, vol. 11, p. 100424, 2020.